

部の非破壊試験方法の概要を説明し，それらを溶接部へ適用する場合の留意点について概説する．さらに，溶接・はじめに接合部の非破壊試験に関連する最近の新技術の動向を併
非破壊試験は，溶接構造物の製作時の品質保証及び保せて紹介する．なお，基本的な事項で説明不足と思われ

守メンテナンス時の設備診断において非常に重要な役割

る箇所については，既存の教科書である「溶接・接合技を担っている．製造時の検査においては，1960 年代の高術入門」，「溶接・接合技術特論」などを参考にして頂き度経済成長期から，重厚長大産業の代表である鉄鋼業界

たい 4，5．

を初めとして，造船，発電プラント，石油・石化プラン
トなど重工業分野での品質管理の要求に応えるべく，放非破壊試験方法の概要

射線透過試験などの非破壊試験方法が，多くの溶接構造物に対して適用されその役割を果たしてきた．1980 年代

非破壊試験とは，材料や製品が良品か否かを判断するに，鉄の時代からコンピュータなどの情報産業の時代へために，それを壊さずに（非破壊で）その表面及び内部と移り変わると同時に，これらの既存の溶接構造物に対の状態を調べる（試験する）ことを意味する．一般に溶してはメンテナンスを中心とした検査が要求されるよう接部に対しては，内部のきずを検出する方法として，放になり，特に，石油・石化プラント，原子力等の発電プ

射線透過試験と超音波探傷試験が，表面や表層部のきず

ラントの老朽化に伴い，超音波探傷試験を中心とした非を検出する方法として，磁粉探傷試験，浸透探傷試験な破壊試験方法が保守検査に適用されている．また，ここどがある 5−7．なお，  2300（非破壊試験用語）では，

数年のデジタル化，信号処理など周辺技術の急速な発展

非破壊試験によって検出された不連続部を「きず」と定に伴い，自動化，高精度化，高能率化を目的とした最新

義し，そのうち仕様書，基準などで不合格と判定された技術が開発され，非破壊試験技術は非常に多様化しつつものは「欠陥」と定義している．ここでは，上記に従っある．しかしながら，一方では，非破壊試験の信頼性はた表現を用いた．

熟練した技術者の技量に依存する部分が多く残されてい（）放射線透過試験

ることも事実である．

放射線透過試験（）は， 線又はγ線を試験体に照本シリーズである溶接接合教室において，非破壊試験

射して透過した放射線の強度を反対側に配置したフィル

は，溶接施工管理の中の重要な項目の一つとして，第４章

ムに画像表示することにより，空洞や割れなどの不連続の「41 溶接品質マネジメントシステム」及び「42 溶接部を検出する方法である． 線やγ線は電磁波の一種で，施工計画と溶接施工管理」に述べられている 1，2．また，

図１に示すように，周波数が非常に高く波長が短い性質

溶接部の試験方法は，破壊試験と非破壊試験に大別されを有しており，物質内を透過する特徴がある．図２は，るが，このうち破壊試験方法については，すでに「23材

左右で厚さが異なり，内部に球状の空洞が２箇所，異物料と溶接部の試験法」で詳述してある 3．ここでは，溶接が１箇所存在する板材を試験したときの様子を示しており，上の図は試験体の断面と放射線の透過経路及びフィルムの配置を，下の図は撮影して得られる透過写真像を放射線の透過方向からみたときの画像として示している．
溶接学会誌 第 78 巻（2009）第３号





図１

電磁波の種類とその周波数と波長(a) 垂直探傷法
図２

放射線透過試験の原理

図３(b) 斜角探傷法
超音波探傷試験の原理

 線やγ線は物質内で散乱するため一部エネルギーを失

境界部で反射して同じ探触子で受信される．超音波探傷

いながら透過していく．試験体が薄い部分や空洞のある器の表示器は，オシロスコープと同じ機能を有しており，部分では，透過厚さが薄いため，フィルムに到達する放縦軸の受信信号の大きさから反射源の概略の大きさが推

射線の強度がより強くなり黒い像として現れる．一方，定され，横軸の伝搬時間から反射源までの距離が測定さ試験体より密度の大きい物質，例えばタングステンの巻れる．斜角探傷法では，表面に対して斜めに超音波が伝込みなどが存在すると白い像として現れる．

搬するため底面からのエコーは得られず，きずエコーの放射線の波長は同じ電磁波である光よりもはるかに短みが表示される．

いことから，微細な部分まで分解して詳細な画像を表示

超音波探傷試験では，一般に反射法が用いられるため，できる利点がある．しかし，鉛やタングステンのように片面からの検査が可能であり，試験結果がその場ですぐ放射線が透過しにくい材料もあり，また試験体が大きくに得られることが大きな利点である．しかし，試験体中（厚く）なると，十分な検査が実施できない場合が生じに超音波を伝搬させるために表面に接触媒質と呼ばれる

る．さらに，基本的に透過法であるために，試験体を挟液体を塗布する必要があり，表面状況によっては超音波

んで線源とフィルムを配置することが必要である．通常の伝搬状況に影響することがある．また，得られる試験の撮影方法では，フィルムを現像するまで試験結果が分

結果が電気信号であり，きずの形状や種類の判断が困難

からないということも欠点の一つである．

な場合が多いこと，鋳物のように材料によっては超音波（）超音波探傷試験が伝搬しにくいこと，複雑形状の試験体の検査が困難で超音波探傷試験（）は，超音波パルスを弾性波としあることなどについても留意が必要である．

て試験体に伝搬させ，内部にあるきずや裏面などの不連斜角探傷法の場合のように，試験体表面に斜めに超音続部から反射したパルスを電気信号に変換して，きずを

波を入射させその角度を変化させると，試験体中に伝搬検出・評価する方法である．図 3  及び  はそれぞれする超音波も種々変化する．図４は水から鋼材に超音波

垂直探傷法及び斜角探傷法と呼ばれる方法の原理を示しが入射した場合の例で，超音波が伝搬してきた媒質と試ており，上の図は試験体の断面と超音波の伝搬の様子を，

験体との音速が異なると，図のように境界面で屈折して，下の図はそのときに得られる波形を示している．垂直探固体である試験体中では，縦波，横波，表面波などのい傷法では，探触子から発信された超音波パルスは試験体

ろいろな波動様式（モード）で伝搬する．通常の斜角探表面に対して垂直に内部に伝搬し，きずや底面のような傷法では，できるだけ複雑な状況を避けるため，④に示



溶接接合教室−基礎を学ぶ−

横野：4-4

溶接・接合部の非破壊試験法と検査



図４

境界面における超音波の伝搬経路

図５

磁粉探傷試験の原理

すように横波だけを試験体中に伝搬させる方法を用いる．
（）磁粉探傷試験（）浸透探傷試験
浸透探傷試験（）は，表面割れなどのきずに浸透液

磁粉探傷試験（）は，強磁性体の材料を磁化させたを染み込ませ，余分な表面の浸透液を除去した後，現像

とき，表面又はその近傍のきず（不連続部）で磁束が漏剤によって表面に形成される薄膜にきずの中の浸透液を洩することによって発生した磁極に磁粉（細かい鉄粉）

染み出させて，拡大した指示模様を得る方法である．浸を吸着させて，その磁粉模様を観察することによりきず

透液の種類，除去方法及び現像方法によっていくつかのを検出する方法である．その原理を図５に示す．左の図方法に分けられるが，図６は，カラーチェックとも呼ばは，極間法と呼ばれる方法で電磁石を用いて試験体を磁れる，赤色の染色浸透液，溶剤による除去処理及び速乾化させたとき，磁束が表面きずの部分で漏洩し，磁極（式現像法を組み合わせる方法で，以下の手順で試験を行極及び  極）が生じる様子を示している．試験体の表面

う．

に磁粉を散布すると，右の図のように磁極に吸着されて拡大された磁粉模様が形成され，微細なきずを容易に検出することができる．
蛍光を発する磁粉を用いて暗所で紫外線照射灯（ブラックライト）を当てて観察する方法と，非蛍光で試験体① 前処理：試験体の表面及びきずの内部を洗浄液で清浄にした後，速やかに乾燥させる（図 6 ）．
② 浸透処理：試験対象部に浸透液を刷毛などで塗り（図 6 ），その後一定時間放置してきず内部に浸透液を浸透させる（図 6  ）．

表面とコントラストが得られやすい色の磁粉，例えば金③ 除去処理：きず内部のみに浸透液が残るように，洗属光沢をもつ場合には黒色の磁粉を用いて，明るい場所

浄剤を含ませたウエス（布切れ）で表面の余分な浸で観察する方法がある．蛍光磁粉の方がより微細な割れ

透液をふき取る（図 6 !）．

を検出できるが，屋外で昼間にこの方法を用いる場合は，④ 現像処理：スプレー式の速乾式現像剤を試験体表面

暗幕を張るなどして試験する場所を暗くする必要がある．

に吹き付け，表面に薄い現像剤の膜を形成させる（図また，表面が閉ざされていても直下のきずは検出できる

6 "）．

が，適用できる材料は強磁性体，すなわち磁石に吸着する材料である炭素鋼，低合金鋼などに限られ，アルミニ
ウム，オーステナイト系ステンレス鋼のような非磁性体の試験には適用できない．

⑤ 観察：きず内部の浸透液が現像剤の薄膜に染み出していく状況を観察する（図 6 #）．
この他に，蛍光を発する浸透液を用いて暗所で紫外線照射灯（ブラックライト）を当てて観察する方法もある．
溶接学会誌 第 78 巻（2009）第３号





図６

表１

浸透探傷試験の原理

非破壊試験の種類と特徴

磁粉探傷試験の試験対象が強磁性体に限られるのとは異亀裂が進展するときに発生する音（超音波）を検知するなり，浸透探傷試験は，金属はもちろんのこと，セラミアコースティック・エミッション（ ）がある．さらックス，プラスチックスなど固体材料全般に適用可能でに，図１で示した電磁波の一種である赤外線を用いて構あるが，検出できるきずは表面に開口したものに限られ造物の表面温度を遠隔で測定して，その健全性を評価す

る．

る赤外線サーモグラフィー（）などがある．試験の目（）その他の非破壊試験方法

的，対象物の状況や環境などを考慮して，適した方法をコイルに電流を流したときに生じる磁界によって試験選出することが重要である 6，7．

体に渦電流を発生させ，きずにより乱れた渦電流のインピーダンス変化によってきずを検出する渦流探傷試験（ ）がある．溶接部の試験に用いられることは稀であ溶接部に対する非破壊試験の適用

るが，非接触で電気信号として結果が得られるので，軸（）非破壊試験方法の選定

やチューブなどを高速で試験するのに適している．

溶接部の健全性を評価する目的で非破壊試験を実施す

また，電気抵抗ひずみゲージなどを用いて構造物に加る場合，基本的には，表面に対する試験方法又は内部にわる応力を解析するひずみ測定（），ヘリウムなどの対する試験方法，あるいはその両方を選定する．このとガスを容器や配管の内部に注入して漏れを調べる漏れ試

き，各種試験方法の特徴を十分に把握して選定すること

験（），材料や構造物に外力が加わったときあるいはが重要である．表１に，各種非破壊試験方法の一般的な

溶接接合教室−基礎を学ぶ−

横野：4-4

溶接・接合部の非破壊試験法と検査



表２

外観試験の検出対象となるきず及び寸法測定対象箇所

表３

表４

非破壊試験を実施する際の余盛の影響

溶接構造物の非破壊試験関連の日本工業規格（JIS）

長所及び適用限界をまとめて示す 8．試験対象物によっ

外観試験のもう一つの重要な役割は，非破壊試験を実て，これらの適用について制約を受けることがあるが，施するに当たって事前調査を行うことである．試験体のいずれの場合も試験の目的を明確にして，その目的を達

表面状況，溶接ビードの形状，余盛高さなど，非破壊試成するために適切な試験方法を選定することが重要であ験の実施に影響を及ぼす項目について，それらが障害とる．

ならないかどうかを事前にチェックしておくことが非常（）外観試験の役割に重要である．例えば，表面が粗いと超音波探傷試験を

溶接部を試験・検査する場合は，まず外観試験が実施実施する際に超音波が試験体内部に十分に伝搬しなくなされる．一般に，我々がものを購入するとき，目で見える場合があり，磁粉探傷試験や浸透探傷試験においてもる範囲で外観にきずなどがないか，あるいは所定の形状・

バックグラウンドの疑似模様の原因となることがある．ま寸法であるかのチェックを行うが，それと同様に溶接部た，余盛が存在するときその形状によっては非破壊試験に対しては表２に示す外観試験が行われる．その実施目を適用する際に制限を受けたり，試験結果を判定する場的として，目視によって表面のきずなどの異常部を検出

合の障害の要因となることがある．余盛の形状が各種非する試験と測定器具などを用いて外観形状の寸法を測定

破壊試験を実施する際に及ぼす影響をまとめて表３に示する試験に大別される．

す．特に溶接止端部の形状や余盛高さの影響が著しいこ
溶接学会誌 第 78 巻（2009）第３号





表５

非破壊試験の適用に際して留意すべき項目とがあるので外観試験で事前に十分にチェックしておく

てきずの程度を評価する．
鋼溶接部の超音波探傷試験を規定する   3060 でことが必要である．
（）溶接部の非破壊試験に関する規格・基準は，得られた結果の評価方法は，上記  の附属書７に溶接部の非破壊試験を実施する際に，信頼性のある客規定されている．まず，基準とするエコー高さレベル（検観的な結果を得るために関連する規格・基準が引用され出レベル）を超えるエコーに対して，そのエコー高さがる．その最も代表的なものは日本工業規格（）であ最大となるときの探触子位置及びビーム路程からきずのり，各種試験方法に対して表４に示す  が制定されて位置を推定し，溶接部のきずによるものかを判定する．

いる．原子力や火力発電プラント，石油石化・化学プラ

次に探触子を左右に走査して（溶接線方向に伸びたきず

ント等の大型構造物で，公共性の高い社会資本に相当すの場合は溶接線に沿って走査して）エコー高さが所定のるものに対しては，さらに法律によってその実施規定が高さを超える範囲をきずの指示長さとして求める．検出

定められているが，適用基準や合否判定などの基本事項

したきずごとに，エコー高さときずの指示長さを考慮しだけを規定し，具体的な実施手順等については  など

てきずの程度の評価を行う．
磁粉探傷試験は，一般に，  23201 に従って行わの既存の規定を引用する場合が多い．
溶接部に対して非破壊試験を適用する場合はこれらのれる．溶接部に対しては，電磁石で試験体を直接磁化さ 等をベースにして，実際の試験対象物及び試験の目せる極間法又は電極を用いて試験体に電流を流すことに的を考慮して試験計画が立案されるが，そのときの留意よってその回りに磁場を発生させるプロッド法のいずれ点をまとめて表５に示す．発注者が作成する仕様書を満かの磁化方法が適用される．プロッド法はアークストラ

足しかつ具体的な試験要領及び試験手順を文書化する際イクの恐れがあることから，高張力鋼溶接部の検査にはに，これらの留意点に配慮が必要である．特に放射線透極間法が用いられる．いずれの場合も，磁束をさえぎる

過試験及び超音波探傷試験に関しては，溶接継手の形状

方向にきずがあると検出されやすいため，溶接部の磁粉によってその適用の仕方が異なるため，それぞれの 探傷試験を行う場合は，少なくとも直交した２方向に対の附属書においては，継手形状ごとの適用方法が規定さ

して磁化させて探傷する．磁粉模様が現れた場合は，きれている．放射線透過試験の場合は，  3104 の附属ずによるものかそれ以外の疑似模様かを確認して，きず

書１に鋼板の突合せ溶接継手を，附属書２に鋼管の円周による磁粉模様に対しては，割れによるもの，独立した溶接継手を，附属書３に鋼板の  溶接継手の試験方法を

線状又は円形状のもの，連続したもの，あるいは分散し規定している．超音波探傷試験の場合はさらに細かく分たものに分類して記録する．

類されており，  3060 の附属書２に平板継手溶接部

浸透探傷試験は，一般に，  23431 に従って行わを，附属書３に円周継手溶接部を，附属書４に長手継手れる．溶接部に対して浸透探傷試験を適用する場合，溶溶接部を，附属書５に鋼管分岐継手溶接部を，附属書６

剤除去性染色浸透液と速乾式現像法を組み合せて用いるにノズル継手溶接部を規定している．

探傷法が多く用いられる．この方法は，電気や水道等の（）試験結果の評価方法

設備が不要で，非常に簡便に行えるという利点を有して鋼溶接部の放射線透過試験を規定する   3104 でおり，大型構造物の部分的な試験に有効である．浸透探は，得られた透過写真上のきずの評価方法は，上記 

傷試験において最も問題となるのは表面状況である．特の附属書４に規定されている．まず

透過写真上で観察に溶接部の場合，溶接ビードの凹凸が著しい場合や止端されるきずに対して，割れ，線状及びそれに類するもの，部の形状によっては浸透液がたまりやくなり，除去処理

球状及びそれに類するものなどに種別分けを行い，それが困難となる場合がある．できる限りビードの止端部にぞれに対してきずの大きさ，長さ及び分布状況を考慮し対してていねいに除去処理を施すのがよい．浸透指示模

溶接接合教室−基礎を学ぶ−

横野：4-4

溶接・接合部の非破壊試験法と検査



表６

非破壊試験に対する品質管理方法の例

様が現れた場合は，独立したもの，連続したもの，ある

験が必要とされる対象物に対しては，実機試験の前にモいは分散したものに分類し，独立した浸透指示模様につックアップ試験体によるトレーニングなどを行い，さらいては割れ，線状又は円形状のものかに分類する．これに現場では経験のある監督者の指導の下で試験を実施す

らの分類が困難な場合は，指示模様を取り除いた上で，ることが一般的である．

目視，拡大鏡，エッチングなどの適切な方法で観察する．

（）技術者の資格認証の動向（）試験結果の信頼性

米国の原子力発電プラントに対しては，試験の信頼性

非破壊試験結果の信頼性に影響を及ぼす因子としては，に影響を及ぼす因子である，検査機器，検査員及び試験使用する装置・機材などの性能，試験方法の要領・手順，

方 法 を 総 合 し て 認 定 す る  （ "-#+-)* "さらには試験技術者の技量や経験が挙げられる．このう")+*./-/&+* *&/&/&1"）の考え方が導入され，" 

ち，使用装置や機材の性能に関しては，先に述べた規格・ の ,,"*!&3  の中に規定として盛り込まれている基準等にそれらの測定方法，判定基準などが規定されて9

．これが非破壊試験の妥当性を評価する最も理に叶ったいる．また，試験方法の要領・手順に関しては  など

方法であり，世界的に広まる傾向にある．欧州では， の規格に基本的に共通する必要事項が規定されており，こに相当する （ 0-+,"* "/2+-' #+- *.," /&+*

れらを基にして実際の対象物に応じた   手順や  

0(&#& /&+*）が導入され，イギリス，フランス，ドイ

指示書を作成した上で試験を実施する．

ツ，オランダ等の各国が対応を進めている．

溶接施工する場合には，溶接施工方法確認試験が実施

日本国内でも，2004 年 12 月（社）日本非破壊検査協

されるように，非破壊試験においても，適用した試験方会に「

法及び試験条件が妥当であるか否かを確認することが望月に協会規格として  0603「超音波探傷試験システ

ましいが，そのためには検出すべききずを付与した模擬

ムの性能実証における技術者の資格及び認証」が制定さ試験体の製作やさらに非破壊試験実施後の切断試験によれた 10．規格制定の動機となった対象物は軽水型原子力る確認を伴い非常に不経済となる．このため通常は，例

発電所用機器であるが，それ以外の機器をも包含した広えば表６に示すように，放射線透過試験では透過度計や範な構造物についても適用できる規格として制定された

階調計により透過写真の像質を確認したり，超音波探傷が，当面は軽水型原子力発電所用機器のオーステナイト

試験では対比試験片により探傷感度を調整し，実機材の系ステンレス鋼配管突合せ溶接継手の超音波探傷試験に認証制度準備委員会」が設立され，2005 年５超音波特性を考慮して感度補正等を行うことにより，間対して適用される．このように，検査対象物の特性に配接的に試験方法及び試験条件の評価と管理を行っている．

慮して，適した検査方法，検査装置及び検査員の組合せ

このようにして，ある品質レベル以上の試験結果が得らの実証に基づいた信頼性の高い検査が実施されるようにれるように非破壊試験の品質管理が行われている．

なった．

試験を実施する技術者の，専門の知識，技量に関して
は，技術者の資格認証で実証される．国内では，（社）日本非破壊検査協会が，  23052001 に基づいて ，

非破壊試験技術の最近の動向

 など６部門に対して３つのレベルの非破壊検査技術

最近は， 産業の発展により，デジタルカメラが普及者を認証している．この  は，9712 を，国内の実し，パーソナルコンピュータや携帯電話の機能がますま

情を考慮して修正した として制定され，資格取得

す高度化しつつあるが，非破壊検査技術もこれらの周辺のためには，筆記試験，実技試験，経験等が要求され，技術の進展に伴い大きく変わろうとしている．基本的な

さらに 10 年経過するごとに再認証試験が課せられる．な原理としては，放射線，超音波，電気，磁気などを用い

お，この資格は，検査対象物を特定したものではなく，て，きずを検出し評価する方法であることには変わりが共通の一般要求事項を満足していることを証明するもの

ないが，得られたデータの処理方法や評価に用いる表示であるため，実際に現場の試験を実施するに当たっては，方法において先端技術の応用が行われつつある．

試験対象物特有の事象，特に発生が予想されるきずや損（）放射線を用いる方法

傷に関する知識，それを検出する場合の留意点などを事

放射線透過試験では，これまでフィルムによって放射前に把握しておくことが必要となる．このため，特に経線の強度分布を透過写真として画像化してきずの像を観
溶接学会誌 第 78 巻（2009）第３号





表７

(a) 通常の X 線撮影
図７

フィルム以外の放射線検出器(b) マイクロフォーカス
X 線撮影

マイクロフォーカス X 線による拡大撮影(a) 実装回路基板
図８(b) BGA 部の拡大画像

実装回路基板のマイクロ接合部の拡大撮影画像の例

察する方法が用いられてきたが，フィルム以外の放射線

フォーカス） 線による拡大撮影が挙げられる．図７に検出器を用いてデジタル化した画像により試験結果を評示すように，試験対象物を線源（ 線の焦点）に近づけ価する方法が行われるようになってきた．デジタル化のて，フィルムなどの検出器を離れた位置に配置すること最大の利点は，得られた電子データからコンピュータをによって拡大した画像が得られるが，このときボケのな用いて自由に画像処理できることである．例えば，画像

い鮮明な画像を得るためには， 線の焦点を小さくするの濃度を自由に調整できることから，広範な濃度範囲をことが有効である．この適用事例として，実装回路基板扱うことができ，厚さの大きく異なる部分をもつ試験体に適用した結果を図８に示す 12．これは，基板の上に球を一枚の画像として撮影可能である．また，コントラス

状のハンダボールを並べて接合する  （((

トを改善させたり，エッジ強調により画像を鮮明にさせ--4）構造の例で，接合部は非常に微細であり通常の大ることが可能である．放射線検出器としては，表７に示

きさの画像でその健全性を確認することはできない．図す，イメージ・インテンシファイア（），イメージン

8  のように拡大撮影して，さらに図 8  のように斜グプレート（），フラットパネル（），ラインセン-&!

めから観察することにより接合部の状況が明瞭に確認でサ（）などがあり，それぞれ特徴を有しており，用途きる．

に応じた使い分けが必要である．また，医療分野ではす（）超音波を用いる方法

でに一般化されている，物体を輪切りにしてその断面像

超音波探傷試験では，従来の基本表示（ スコープ表を観察する （断層撮影）法も，小型部品などの検査に示）の波形を観察する方法では熟練者の技量に依存する

適用されつつある 11．しかしながら，デジタル画像の最ことが大きいことから，探触子を走査させて得られるデ大の問題点は，画像の細かさ（分解能）が検出器及び表ータを集積して，きずを画像表示させる方法が開発され

示装置の一画素（ピクセル）の大きさに依存することでてきた．もともとは，基本表示（ スコープ）の情報をあり，通常フィルムでは識別される溶接部の微細なきずベースとして，探触子を走査させたときに得られる異常がデジタル画像では検出することが困難である．このた指示を記録してきずの分布状況を作図する方法で，断面め，通常の規格や基準に基づいた溶接部の放射線透過試

表示（ スコープ）や平面表示（ スコープ）が行われ

験には，フィルムを用いた方法が適用されているのが実てきたが 13，最近では，コンピュータの信号処理速度の情である．

進化や記憶容量の増大によって，これらの装置は大いに

デジタル画像を用いて微細なきずを検出するためには，高度化し，記録をリアルタイムで画像化・映像化する装分解能を  線フィルム並みに如何に改善するかに尽きる

置やそれを立体表示（3が，これを解消させる一方法として微小焦点（マイクロ

ている．



溶接接合教室−基礎を学ぶ−

横野：4-4

溶接・接合部の非破壊試験法と検査表示）できる装置も実用化され

図９ TOFD 法の原理(a) フェーズドアレイ探触子の例
図 10(b) 斜角ビームの形成(c) 集束ビームの形成

電子走査型（フェーズドアレイ）探触子と超音波ビームの形成

リアルタイムで画像収集ができるシステムの代表的例

動させる必要があるのに対して，この方法では探触子をとして，図９に示すように，送受２個の探触子を向い合溶接線方向に一度移動させるだけで試験部の断面表示（わせに固定した走査治具を溶接線方向に移動させるだけ

スコープ）が得られ，非常に効率よく探傷ができる利点

で溶接部の縦断面画像が得られる を有している．

とは，&)" +#(&$%/法がある 14．

&##- /&+* の略で，超音波医療用では既に一般化されている，探触子の走査を電の回折波の伝搬時間を画像表示させることを意味する．図

子的に行うフェーズドアレイ（電子走査型）も，工業用

9  に示すように，試験対象部をまたいで送信及び受信において実用化され始めた 15．図 10 のように小さな振動

探触子を配置する．このとき超音波ビームが比較的広い

子を並べて配置してそれぞれに信号を送るタイミングを探触子を使用することによって一度に広範囲の探傷がで少しずつずらすことによって試験体中に伝搬する超音波

きるようにすると，表面を伝搬する超音波と底面で反射の方向や音場を制御する方法で， のように斜めに超音

する超音波が受信され，きずが存在するとその上端及び波を伝搬させること，  のように超音波を集束させるこ

下端からの回折波が受信される．このときの基本表示はとができる．この原理を用いて，図 11 のように，探触子

図９のようになる．溶接部を探傷する場合は，図 9  を動かすことなく電子的に超音波を横方向に走査させるのように，送信及び受信探触子を，溶接部をまたいで配こと及び超音波ビームの方向を自由に変えることができ

置して，同時に溶接線に沿って移動させると，連続的にる．前者の  をリニア走査，後者の  をセクタ走査と波形が採取できる．ここで信号が上に振れるときは白く，呼んでいる．リニア走査及びセクタ走査を用いた端部エ下に振れるときに黒く，というようにしてグレースケー

コー法によるきず高さの測定事例を，それぞれ図 12 ルで振幅を表し，時間軸と探触子の走査方向との二次元及び  に示す 16．裏面に開口したきずに対して，その裏表示させると図 9 ! のようになり，表面の指示と底面の面開口部及びきずの先端が画像化して表示されており，従指示の間にきずの指示が現れる．通常の超音波探傷試験

来では技術者の技量に依存していたきず高さの測定が客

では探触子を前後に動かしながら少しずつ左右方向に移観的に行えるようになった．
溶接学会誌 第 78 巻（2009）第３号





(a) リニア走査
図 11(b) セクタ走査

フェーズドアレイ法による電子的走査方法(a) リニア走査
図 12(b) セクタ走査

フェーズドアレイ法によるきず高さの測定例

すると予想されていることから，これは日本国内に限った問題ではないようである 17．

あとがき

この問題を解決するためには，検査を自動化，画像化
非破壊試験の概要とその溶接部への適用方法について，することにより，試験結果ができるだけ技術者の技量にそれらの最新技術の動向も含めて紹介したが，限られた依存しないようにすることが重要となる．最近の  技術

紙面のため必要最小限の説明に留まったことをご了解頂の著しい進展によって，試験結果の画像化技術は大きくきたい．溶接部の非破壊試験の信頼性は，技術者，装置改善されてきたが，これらの規格化・標準化はまだまだ及び試験方法に依存する．この中で国内において認定さこれからの課題であり，今のところ画像化した結果を評れている非破壊検査資格数が 60000 を超える実情が示す価判定するのは非破壊検査技術者である．まだまだ熟練

ように，特に技術者の技量や経験が非常に重要な位置をした技術者の技量や経験に頼るところが多く，技術の伝占めている．ところが，現在，各種プラントの検査にお承と若手技術者の育成と同時に，画像化による客観的ないて第一線で活躍している技術者は，いわゆる団塊の世

試験結果の評価・判定技術の開発が望まれる．

代と称される年代の人が中心であり，高齢化する熟練技
術者のノウハウを如何に若い技術者に伝承していくかが重要課題である．米国電力研究所  が発表したデータによると 2009 年には，必要な技術者の４割以上が不足


溶接接合教室−基礎を学ぶ−

横野：4-4

参考文献
1 和田宏一：溶接品質マネジメントシステム，溶接学会誌，

溶接・接合部の非破壊試験法と検査
77−3 2008，,, 248−253
2 原沢秀明：溶接施工計画と溶接施工管理，溶接学会誌，
77−6 2008，,, 582−595
3 小野守章：材料と溶接部の試験法，溶接学会誌，77−8
2008，,, 745−751
4 溶接学会編：（新版）溶接・接合技術入門，47 非破壊検
査，,,302−320
5 溶接学会編：（新版）溶接・接合技術特論，410 溶接部の非破壊試験法と検査，,, 399−418
6 大岡紀一他：非破壊検査技術総論，（社）日本非破壊検査協会（2004）．
7 （社）日本非破壊検査協会編：非破壊検査便覧，日刊工業
新聞社（1992）．
8 横野泰和：非破壊検査の種類と特徴実用講座，溶接学会誌 59 6，,, 18−21 1990
9 笹原利彦，大岡紀一：海外における  の現状，非破壊検査，54 4，,, 192−196 2005

10 戸田裕己：国内の  認証制度への取組み，非破壊検査，
54 4，,, 180−181 2005
11 藤井正司：マイクロ ，非破壊検査 54 5，,, 228−232
2005
12 森川雅裕：デジタル  線装置，検査技術，11 4，,, 65−70
2006
13 横野泰和：超音波による溶接構造物の検査の自動化，溶接
学会誌 67 6，,, 27−31 1998
14 三原毅：
法の原理と 7706，非破壊検査 49 12，,, 802−805 2000
15 横野泰和：フェーズドアレイ  の適用事例及び標準化の世界的動向，非破壊検査 56 10，,, 510−515 2007
16 （社）日本非破壊検査協会： 2418 端部エコー法によるきず高さの測定方法．
17 "*-4  /",%"*.，横野泰和：海外における   トレーニングの実情（  の 
トレーニングと資格認証），非破壊検査 5312，,, 736−740 2004

溶接学会誌 第 78 巻（2009）第３号

